( ioo5 ) 



» J'ai indiqué précédemment avoir essayé de faire des culots métalliques par super- 

 position des deux métaux; dans tous les cas, la partie supérieure de ces culots était 

 excessivement cassante; l'analyse de quelques fragments m'a donné 53,5A1 et /J6,5Mg. 



» La composition centésimale théorique de Al Mg correspond à 52, 9 d'aluminium 

 et 47 j 1 de magnésium. 



» La densité de Al Mg, par les liquides lourds, est 2, io. 



» 3° Al 4 Mg. — Le meilleur procédé permettant d'obtenir la combinaison dé- 

 finie Al'Mg consiste à traiter le culot 70 Al — 3oMg par l'acide chlorhydrique 

 à io pour 100, à froid. Il reste une poudre cristalline qui donne, à l'analyse, 82 d'alu- 

 minium et 18,1 de magnésium; ces résultats s'accordent avec ceux mentionnés plus 

 haut : 



Al 8i,5 82,3 



Mg 18,9 17,5 



» La composition centésimale théorique de Al'Mg correspond à 81,8 d'aluminium 

 et 18,2 de magnésium. 



» La densité de Al'Mg, par les liquides lourds, est 2,58. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les alliages du strontium avec le zinc et le 

 cadmium. Note de M. Heyri Gautier, présentée par M. Henri Moissan. 



« Les propriétés du strontium sont actuellement peu connues, et ce que 

 nous en savons résulte de l'étude de produits dont aucune analyse n'a 

 jamais été publiée. Les savants qui se sont occupés de ce métal, Davy, 

 Bunsen et Malthiessen, se sont principalement attachés à l'isolement du 

 calcium et ne consacrent que peu de ligues à la préparation du strontium, 

 qu'ils se bornent à donner comme identique à celle du calcium. 



» A la fin de son Mémoire relatif à la préparation du calcium, Caron 

 annonce qu'il a obtenu des alliages du zinc avec le baryum et avec le stron- 

 tium, mais il n'en donne ni les analyses ni les propriétés et ne dit pas s'il 

 est parvenu à en extraire le métal alcalino-terreux. 



» Le peu de précision de ces résultats m'a engagé à reprendre l'étude de 

 la préparation du strontium; ce sont les premiers résultats de cette étude 

 que je viens soumettre à l'Académie. 



» J'ai d'abord cherché à répéter, avec le chlorure de strontium, l'expé- 

 rience décrite par Caron pour la préparation de l'alliage zinc-calcium à 

 partir du chlorure de calcium. Il se forme bien, dans ces conditions, un 

 alliage de zinc et de strontium, mais, en faisant varier les proportions de 

 matières employées et la température de réaction, il m'a été impossible 

 d'arriver à un alliage renfermant plus de 2 pour 100 à 3 pour 100 de 



